14

tolygiai paskleidžiama. Kad medžiaga galėtų įsiskverbti į betoninio posluoksnio poras, reikia palaukti nuo 5 iki 10 min. Įdubose susikaupusią medžiagą reikia išskirstyti kailiniu (vilnos) voleliu. Nedelsiant po to, kai reaktyvioji derva paskirstoma voleliu, paviršių reikia tolygiai 101. 2 apibarstyti 0,2/0,7 frakcijos kvarciniu smėliu, beriama nuo 500 iki 800 g/m . Apibarstant kvarciniu smėliu negalima jo pilti per daug. Po to, kai gruntinė danga sukietėja, neprikibusias kvarcinio smėlio daleles reikia pašalinti.

## Sandarinimas

102. 103. dviem sluoksneliais. 102. 103. dviem sluoksneliais. Per pirmąją technologinę operaciją betoninis paviršius padengiamas reaktyviąja 103. 2 derva (kaip nurodyta 100 punkte), naudojant ne mažiau kaip 400 g/m . Šį sluoksnelį tuoj pat po jo išlyginimo voleliu reikia apibarstyti sausu 0,7/1,2 104. frakcijos kvarciniu smėliu su pertekliumi. Neprikibusias daleles reikia pašalinti, kai tik šis sluoksnelis sukietėja. Po to antrosios technologinės operacijos metu tolygiai pilama reaktyvioji derva, jos 105. 2 sunaudojama ne mažiau kaip 600 g/m , ji taip paskirstoma, kad būtų išvengta medžiagos sankaupų ir kad kvarcinis smėlis būtų tolygiai padengtas. Tolygiai padengus kvarcinį smėlį reaktyviąja derva padaromas vienalytis, šiurkštus ir iš pažiūros uždaras paviršius. Šis paviršius neapibarstomas.

## Glaistymas

106. to laiko, kol bus pradėtas maišyti reaktyviosios dervos skiedinys, reikiamos 106. to laiko, kol bus pradėtas maišyti reaktyviosios dervos skiedinys, reikiamos mineralinės medžiagos turi būti sausos. Glaistyti galima arba ant šviežiai tolygiai plonai reaktyviąja derva apdoroto 107. betoninio paviršiaus arba ant sukietėjusios gruntinės dangos, padengiant ploną sluoksnelį (žr. VII skyriaus IV skirsnio pastraipą 'Gruntinė danga'). Reaktyviosios dervos skiedinį reikia glaistyti, užlyginant betoninio paviršiaus iškyšas. Glaistytą paviršių reikia apibarstyti sausu 0,2/0,7 frakcijos kvarciniu smėliu taip, kad susidarytų tokia pati kaip gruntinės dangos paviršiaus struktūra. Labai atidžiai užglaistyti reikia prie siūlių ir briaunų. Po to, kai glaistas sukietėja, 108. neprikibusias kvarcinio smėlio daleles reikia pašalinti. Kai tame pačiame plote vieną po kitos reikia atlikti technologines gruntavimo ir 109. sandarinimo operacijas arba vietoj sandarinimo reikia glaistyti, tai glaistytą paviršių taip pat reikia apibarstyti 0,2/0,7 frakcijos kvarciniu smėliu, naudojant didesnį kiekį. Neprikibusias daleles nuo sukietėjusio glaisto reikia pašalinti. Po to antrosios technologinės operacijos metu ant glaistyto paviršiaus tolygiai paskleidžiama reaktyvioji derva, naudojant ne mažiau kaip 2 600 g/m . Ji paskirstoma taip, kad niekur nesusidarytų medžiagos sankaupų, o sukibęs su paviršiumi kvarcinis smėlis būtų tolygiai padengtas reaktyviąja derva. Užbaigus glaistyti paviršiaus šiurkštumas, nustatytas pagal Taisyklių 1 priedo 110. nurodymus, neturi būti didesnis kaip 1,0 mm.

## V SKIRSNIS. HIDROIZOLIACIJOS SLUOKSNIS

111. danga, sandariklis arba glaistas, prieš įrengiant hidroizoliacijos sluoksnį, 111. danga, sandariklis arba glaistas, prieš įrengiant hidroizoliacijos sluoksnį, turi būti pakankamai sukietėję. BHL reikia sandėliuoti vertikaliai ir atskirai pagal rūšis. BHL į darbų vietą reikia 112. pergabenti vertikalioje padėtyje. Prieš juos prilydant, jie turi būti sausi. Atliekant darbus reikalaujama, kad oro temperatūra ir lakštų temperatūra būtų 113. aukštesnė kaip 5 °C, o posluoksnio temperatūra - aukštesnė kaip 4 °C.